Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 15

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
Метод 5
Ацетат и триацетат
(Метод с бензилов алкохол)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нести вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) ацетат (19)
със
б) триацетат (24)
2. Принцип
Ацетатната нишка се разтваря от сухата маса на
сместа, която трябва да е известна, посредством бензи-
лов алкохол при 52 ± 2 °C.
Утайката се събира, измива се, изсушава се и се
претегля. Нейната маса се изразява като процент от
сухата маса на сместа. Процентът на сухия ацетат се
намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди:
3.1.1. Конична колба от най-малко 200 ml със стък-
лена запушалка;
3.1.2. Механично устройство за разклащане;
3.1.3. Термостат или друг уред за поддържане на
температура от 52 ± 2 °C на колбата.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Бензилов алкохол;
3.2.2. Етанол.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата информа-
ция, и се действа, както следва:
В коничната колба с образеца се добавят по 100 ml
бензилов алкохол на грам от образеца. Поставя се запу-
шалката, колбата се закрепва към устройството за раз-
клащане така, че да е потопена във водната баня при 52
± 2 °C, и се разклаща в продължение на 20 минути при
тази температура.
Вместо механично устройство за разклащане може
да се разклати енергично колбата с ръка.
Течността се прелива през претегления филтърен
съд. В колбата се добавя допълнително количество
бензилов алкохол и отново се разклаща за 20 минути
при 52 ± 2 °C.
Течността отново се прелива през филтърния съд.
Повтаря се цикълът на операциите за трети път.
Накрая течността и утайката се изливат във фил-
търния съд. Измиват се всички останали влакна от
колбата и се прехвърлят във филтърния съд с допълни-
телно количество бензилов алкохол при 52 ± 2 °C. Съ-
дът се източва добре.
Влакната се прехвърлят в колба, измиват се с ета-
нол и след ръчно разклащане се преливат през филтър-
ния съд.
Операцията по измиването се повтаря два или три
пъти. Утайката се прехвърля във филтърния съд и се
източва добре. Съдът и утайката се изсушават, охлаж-
дат се и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d съгласно
т. I.8.1 от общата информация е 1,00.
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 на сто.
Метод 6
Триацетати и някои други влакна
(Метод с дихлорометан)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нести вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) триацетат (24)
със
б) вълна (1), животинска козина (2 и 3), коприна (4),
памук (5), купро (21), модал (22), вискоза (25), акрил
(26), полиамид или найлон (30), полиестер (34) и стък-
лени влакна (43).
Триацетатни влакна, които са получили апретура,
довела до частична хидролиза, не са напълно разтвори-
ми в реактива. В тези случаи методът не е приложим.
2. Принцип
Триацетатната нишка се разтваря от сухата маса на
сместа, която трябва да е известна, чрез дихлорометан.
Утайката се събира, измива се, изсушава се и се
претегля. Нейната маса се изразява като процент от
сухата маса на сместа. Процентът на сухия триацетат се
намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди—конична колба от най-малко 200 ml със
стъклена запушалка.
3.2. Реактиви—дихлорометан
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата информа-
ция, и се действа, както следва:
В коничната колба от 200 ml с образеца се добавят
по 100 ml дихлорометан на грам от образеца, поставя се
запушалката, колбата се разклаща на всеки 10 минути,
за да се намокри образецът, и се оставя за 30 минути
при стайна температура, като колбата се разклаща на
равни интервали. Течността се прелива през претегле-
ния филтърен съд. Прибавят се 60 ml дихлорометан в
колбата с утайката, разклаща се с ръка и съдържанието
на колбата се филтрира през филтърния съд. Останало-
то влакно се прехвърля в съда, като колбата се измива
с малко повече дихлорометан. Съдът се източва чрез
всмукване, за да се премахне излишната течност, отно-
во се напълва с дихлорометан и се оставя да се изсуши
под действието на гравитацията.
Накрая се прилага всмукване, за да се премахне
излишната течност, после утайката се обработва с вря-
ща вода, за да се премахне разтворителят, прилага се
всмукване, съдът и утайката се изсушават, охлаждат се
и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d съгласно
т. I.8.1 от общата информация е 1,00, с изключение на
полиестера, за който стойността на d е 1,01.
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 на сто.
Метод 7
Някои влакна от целулоза и полиестер
(Метод със 75 % сярна киселина)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нести вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) памук (5), лен (7), обикновен коноп (8), рами (14),
купро (21), модал (22), вискоза (25)
със
б) полиестер (34).
2. Принцип
Целулозната нишка се разтваря от сухата маса на
сместа, която трябва да е известна, чрез 75 % m/m сярна
киселина.